32 , ^V. Guertler. 



KrystallartL'u vorhaiidL-ii sind iiiul welclie Zusammensetzun;^ dieselben 

 haben, sagt es nichts darül)ei- aus, wieviel einzelne Krvstallindividuen von 

 jeder Ait vorhanden sind, ob ein ganz feinkörniges Gemisch der be- 

 treffenden Krvstallarten oder ein grobkörniges vorliegt, oder ob viel- 

 leicht jede Krystallart nui- durch ein einziges Krvstallindividuuni reprä- 

 sentiert wird. 



Es ist aber a priori leicht einzusehen , daß die Eigenschaften einer 

 Legierung auch von dem Faktor der Korngröße abhängen müssen. Zunächst 

 was die mechanisch-technischen Eigenschaften, die Festigkeit, Elastizität usw. 

 einer Metallmasse anbelangt, so ist es wohl zu verstehen, daß diese sich 

 mit der Korniiiöße des Aggregates ändern müssen. Hier sind die Änderungen 

 in der Tat auch sehr deutlich, und die mechanischen Eigenschaften waren 

 es auch, die durch ihre Abhängigkeit von der Korngröße zuerst die Auf- 

 merksamkeit auf die liedeutunu- derselben lenkte. 



Nach und nach kamen dann aber auch analoge Beobachtungen über 

 andere Eigenschaften, wie z.B. die Thermokraft. die Dichte, die elek- 

 trische Leitfähigkeit usw. hinzu, und heute wissen wir. daß alle Eicen- 

 Schäften sich mit der Korngröße ändern und daß der Zustand einer 

 Metallegierung erst dann eindeutig definiert ist, wenn wir außer ihrer 

 heterogenen Konstitution und ihrem inneren Molekulai'zustande auch über 

 die mittlere Korngröße orientiert sind. 



Auch ihre wissenschaftliche Erklärung, d. h. die Aufdeckung eines 

 Zusammenhanges mit sonstigen physikalisch-chemischen Erscheinungen, 

 haben diese Einflüsse in neuerer Zeit erfahren, und zwar durch die Hilfe 

 eines anderen Zweiggebietes moderner physikalisch-chemischer Forschung: 

 der Kolloidchemie. 



Bezeichnet man die gesamte summierte Oberfläche aller Krystalle in 

 einem krystallinischen Aggregat als die innere Oberfläche W und die Summe 

 der Volumina dej- Kryst.-.ile als ihr Gesamtvolumen V, so erhalten wir durch 

 den (^)uoti(Miten \V : \' ein Maß für die Kornfeinheit des Systems. Im Sinne 

 der Kolloidchcmie wird diese (iröße als der ..Dispersitätsgrad- bezeichnet. 



.Man hat mm erkannt, daß ein System um so instabiler ist, je höher 

 sein Dispersitätsgrad ist. Bei Flüs.sigkeiten ist dies ja eine allgemein be- 

 obachtete nnd bckamile Erscheinung. Ein inniges Gemisch zweier ver- 

 schiedener ineinander nur begi'enzt lö.slichei' Flüssigkeiten, das wir als 

 Emulsion i)ezeichnen, hat stets das Bestreben, nach und n.icli grobtröpfiger 

 zu wei-den. indem sich die fein verteilten Trö|ilrhen zu ein/ehieii größeren 

 zusan)menhigeni. 



Die schon mehrlach ei-wähnle .Vnalogie zwischen i\vn flüssigen und 

 festen Lösunjicn legt von vornherein die N'ermutung nahe, daß durch dieselben 

 Kräfte, die zwei Flüssigkeitströpfchen, etwa zwei Quecksilberküuelchen. ver- 

 anlassen . in ein einzi^^es zusammenznfließen, sobald sie sich berühren, 

 ebenso auch zwei jileichartij-'e Krystalle, die in innigem Kontakt mitein- 

 ander gebracht sind, veranlaßt werden, in einen einziiicn neuen Krystall 

 vjusamnienznFliel'en . dessen X'olinnen dann der Summe der X'oinmina dei- 



